4Sd 



des Seîenees de Saint - Pétei-sbourg. 



4S6 



Draht A. den 22. Dec. 1876 (3: Jan. 1877). 

 Gegluht (lurch die Gas flamme. 



Einst. (1 ,Tr-i X ry ■. Temp.d. 



Rh II. W"'*'''''- ^''* Wass. 



1) Draht hart ... 104,2 1,00000 12''2l'" 16,0" 

 2)Dr. hellroth .. 115,6 0,98176 12 26 16,0 



Draht B. den 4. (16.) Dec. 1876. 



Gegluht durch Strôme. 



1) Draht hart .. . 93,9 1,00000 9''11'"18,7" 



2) Dr. sehr heiss . 97,9 0,99360 9 14 18,7 



3) Draht schwach 



roth. 112,1 0,97088 9 18 18,6 



4) Abgeloscht . . . 109,4 0,97520 9 24 18,6 



5) Dralit schwach 



roth 109,1 0,97568 9 27 18,5 



Draht C. den 29. Dec. 1876 (10. Jan. 1877). 

 Gegluht durcli die G as fia m me. 



1) Draht hart ... 86,6 1,00000 12''21'" 18,4 



2) Draht schwach 



roth 93,2 0,98944 12 25 — 



3)Draht anhaltend 



hellroth 84,4 1,00352 12 33 18,5 



Wir sehen bei allen drei DrJihten eine Verringe- 

 rung des Widerstandes beim ersten Ausgliilien; die 

 Verànderungen iu der Einstellung des Rheostaten 11. 

 sind nur scheinbar so sehr klein , da der Gesammt\vi- 

 derstand des Drahtes nur etwa den zehnten Theil von 

 dem der meisten bisher untersuchten Driilite aus- 

 machte. — Relativ genommen bildet dièse Verringe- 

 rung etwa 3%, ist also grosser als beim harten Pla- 

 tina-Iridiura-Draht. Eben so deutlich ist die Vergros- 

 serung des Widerstandes beim Abloschen; sie ist etwa 

 ebenso gross, wie beim Messing, Platina-Iridium etc. 

 Anlialtendes, starkcs Gliihen vergrossert, wie Draht C 

 zeigt, den "Widerstand so, dass er grosser werden kann, 

 als er ursprtinglich war. Also auch beim Kupfer die- 

 selbe, bei den letzten drei Metallen beobachtete Dop- 

 pelwirkung des Ausglûliens. Hier ist, wie beim Mes- 

 sing die erste Wirkung prâponderirend. Résultat: 



Beim Ausgltiiien oines harten Kupfer-Drah- 

 tes verringert sich sein Widerstand ura etwa 

 3%; beim Abloschen steigt er wieder um etwa 

 0,5%; bei anhaltendem, starkem Gliihen wâchst 



der Widerstand wieder und kann zuletzt sei- 

 nen urspriinglichen Werth iibertreffen. 



XI. Platina. 



Es sind 2 sehr harte, aus bedeutend dickerem 

 Drahte ausgezogene Drahte untersucht worden; sie 

 hatten 0,55 Mm. Dicke und 462 Mm. Lange. Der 

 erste (.<4) wurde durch Strome, der zweite (B) durcli 

 die Gasflamme ausgegliiht. — Die Messung des Wi- 

 derstandes ergab 0,4375 Siem. Einh., woraus sich der 

 spec. Widerstand zu 21,69 berechnet (Hg = 100). 



Draht A. den 8. (20.) Dec. 1876. 

 Gegluht durch Strôme. 



XS?: Widerst. Zeit. ^^^P-^- 

 1 ) Draht hart ... 44,2 1,00000 12'^58'" 18,4° 

 2) Dralit gegliiht 



0,98612 1 17 



3 Minuten 112,8 



3) Draht gegliiht 

 5 Minuten 114,1 0,98516 1 27 



4) Draht gegliilit 



30 Minuten .. . 98,5 0,98901 2 1 17,9 



18,3 

 18,1 



5) Abgeloscht 



62,9 0,99,622 2 5 17,8 



6) Draht gegliiht 



40 Secunden . . 70,6 0,99466 2 8 17,8 



7) Draht gegluht 



5 Minuten 52.5 0,99832 2 19 17,6 



8) Abgeloscht .. . 31,8 1,00251 2 24 — 



9) Draht gegliiht 



5 Minuten 63,7 0,99605 2 33 17,5 



10) Abgeloscht . . 59,8 0,99684 2 38 17,5 



Merkwurdig klar sprechen sich bei diesem Versu- 

 che die Resultate aus: wir sehen, wie beim ersten 

 Gliihen des durch Zug oder Abloschen geharteten 

 Drahtes, als Folge des Weichwerdens, der Widerstand 

 sich vermindert; beim lange anhaltendon Gliihen da- 

 gegen vergrossert sich der Widerstand von neuem; 

 dasselbe geschieht auch bei jedem Abloschen. Nach 

 heftigcm Gliihen und Abloschen kann der Widerstand 

 des Drahtes zuletzt seinen urspriinglichen Werth iiber- 

 treffen. Dass auch hier eine Doppelwirkung des Glu- 

 hens auf den Widerstand stattfindet, zeigt, dass die 

 zweite, den Widerstand vergrossernde Wirkung des 

 Gliihcns nicht eine blosse Folge der Oxydation sein 

 kann. Um dièse zweite Wirkung deutlicher hervor- 

 treten zu lassen , wurde ein zweiter Draht durch die 



31* 



